66 MEMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE 
de zinc dans la compolition pour foûtenir le ton de couleur. 
Mais fi l'on ne vouloit faire que du cuivre jaune par le mê- 
lange du zinc & du cuivre rouge ; il faudroït bien moins de 
zinc; puifque j'ai fait obferver que deux onces de cuivre rouge 
n'ont retenu que deux gros dé la matiere du zinc’, quand notre 
métal doré s'eft converti, après une feconde fonte , en une 
efpece de laiton. 
2 Pour ne négliger aucun alliage dont la combinaïfon püût 
apporter quelque changement utile à cé métal fadtice, j'ai 
eflayé d'y joindre quelques autres méraux. Les effais n’ontfait 
connoitre que le mélange du fer y étoit le plus convenable. 
En effet fi lon jette fur la fonte du cuivre ou du zinc, faite à 
parties égales; un huitiemé dé limaille de fer bien nette, il 
en naîtta.üne matiere jaune d’une belle ‘couleur & d'un grain 
mat très-fin fans ftries, comme la chaux d'or. “HE 
© Aïnfile fer dans cette épération, efface les ftries qui ren- 
dentnotre métal moins-trairable. 
: En répérant cette opération , j'ai augmenté la dofe du zinc 
de ‘deux gros comme dans l’effai qui donne le métal panaché; 
ce mélange a produit un lingot dont le grain eft pareil'au al 
cédent , mais plus éclatant & plus approchant de ‘la couleur 
d'or. Quoique cette matiere foit auffi aigre que la précédente , 
le Corps eneft plus compaëte ; plus folide & plus dur, ce qui 
le rend plus propre à recevoir un très-beau poli. 
1 Cette éddition du fet demande ühe manipalation particu- 
diere pour changer les ftries naturelles au tombac en un grain 
plus ferré. Je la rapporterai dans la fuite , lorfque je donnerai 
plus au long le détail de tous mes effais. 
